﻿an Glimmern und an glimmerähnlichen Mineralien. 153 



der Rißbreiten auf Grund des Verhältnisses der Schlagriß- 

 winkel und des daraus herzuleitenden Verhältnisses der Güte 

 der Translationen, daß keine sichtbaren Breitenunterschiede 

 erwartet werden können — die Rißbreiten differieren 

 rechnungsmäßig* um weniger als 10%. Theoretisch müßte 

 der Riß des Symmetriestrahles etwas enger als die anderen 

 beiden Risse sein. Den Beobachtungen über die verschiedene 

 Länge der Reißstrahlen, die auch in die Literatur auf- 

 genommen sind 1 , vermag ich kein großes Gewicht beizulegen, 

 da sie nicht regelmäßig genug wiederkehren. Die Länge der 

 Reißstrahlen dürfte besonders durch Inhomogenitäten des Mate- 

 riales beeinflußt werden. Lange Symmetriestrahlen können 

 auch auf Rechnung einer geringen Spaltbarkeit // 010 zu 

 setzen sein. Die Natur der Reißflächen wird denn auch 

 insofern als verschiedenartig bezeichnet, als im Gegensatz 

 zu der Reißfläche // 010 die beiden anderen Reißflächen nach 

 Tschermak 2 oszillierende Reflexe ergeben. Jedenfalls 

 kommt den Schlagfiguren rhombische Symmetrie 3 zu; die 

 Symmetrie der Schlagfigur wäre noch niedriger, wenn nicht, 

 wie eingangs erwähnt, statt dreier einseitiger Reißrichtungen 

 [parallel den drei Translationsrichtungen] sechs Reißstrahlen 

 entstünden 4 . 



Allen diesen Betrachtungen über Schlagfiguren liegt die 

 Annahme zugrunde, daß das Aufreißen der charakteristischen 



1 Linck 1896, Grundr. d. Kristallographie, p. 154, gibt an, daß der 

 Hauptstrahl // 010 besonders lang sei. 



2 Tschermak 1878, Zeitschr. f. Krist. 2. 25 ff. 



3 Mügge, 1898, bezeichnet es a. a. 0., p. 108, als bemerkenswert, 

 daß die Schlagfigur nicht dieselbe niedrige Symmetrie besäße, wie die 

 deutlich monokline Biegungsfigur; von derselben Symmetrie ist auch die 

 von H. Kose hergestellte Ätzfigur, siehe Centralbl. f. Min. etc. 1913. 657 ff. 



4 Die Lage der Risse innerhalb der Glimmerplatte kann verschieden 

 sein. Wie Herr Prof. Dr. Johnsen beobachtet hat und mir freundlichst 

 mitteilte, findet bei leichtem Schlag ein Aufreißen sehr feiner Risse nur 

 auf der Unterseite der ca. t l mm dick zu wählenden Glimmerplatte 

 statt. Ich beobachtete, daß diese feinen Schlagfiguren auch bei kräftigerem 

 Schlag entstehen können, daß aber dann meist unabhängig davon in den 

 oberen Lagen der Glimmerplatte eine viel größere, gröbere Schlagfigur 

 aufreißt. Diese von oben her aufreißenden Schlagfiguren, die ich Haupt- 

 schlagfiguren nennen möchte, sind die bisher von den Mineralogen 

 beobachteten und haben auch meinen Messungen zugrunde gelegen. 



10* 



